JFT: Jurnal Fisika dan Terapannya (2022) Vol. 9 (2): 120 - 126 DOI: 10.24252/jft.v%vi%i.23565

## JFT: Jurnal Fisika dan Terapannya
p-ISSN: 2302-1497, e-ISSN: 2715-2774 http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jft
Analisis  Kandungan  Kalsium  Karbonat  (CaCO 3 )  Batu  Gamping  Di Kelurahan Bontoa Kecamatan Minasate’ne Kabupaten Pangkajene Dan
Kepulauan
Ayu Annisa Amir 1* , Muh. Said L. 1 , Ayusari Wahyuni 1 , dan Rahmaniah 1
1 Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: ayua51955@gmail.com *Corresponding Author

## Abstrak
Penelitian  telah  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kualitas  kandungan kalsium karbonat (CaCO 3 ) batugamping sebagai bahan baku pembuatan marmer. Untuk menentukan kadar  CaCO 3 digunakan  metode  gravimetri  dengan  menimbang  parameter  massa  beaker  glass kosong,  dan  massa  sampel  dan  beaker  glass  ditambah  kadar  HCl  2N sebagai  massa akhir setelah reaksi. Sampel yang digunakan terdiri dari dua blok yaitu blok satu pada titik koordinat 4º48'-4º51' LS dan 119º35'-119º37' BT dan blok dua pada titik koordinat 4º47'-4º51' LS dan 119º37'-119º39' BT. Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  pahat  dan  palu.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa rata-rata kandungan CaCO 3 pada kedua titik pengambilan sampel diperoleh masing-masing sebesar 85,530 % dan 84,6897%. Didapatkan bahwa kadar CaCO 3 pada batuan gamping memenuhi syarat Standar  Industri  Indonesia  (SII)  yaitu  diatas  50%  dan  berarti  titik  pengambilan  sampel  di  desa Bontoa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat digunakan. sebagai bahan baku marmer.
Kata kunci: Kalsium Karbonat (CaCO 3 ), Gravimetrik, Batu Gamping, Marmer.

## Abstract
The research had been carried out with the aim of finding out and analyzing the quality of the calcium carbonate  content  (CaCO 3 )  of  limestone  as  a  raw  material  for  making  marble.  To  determine  the CaCO 3 content, the method was using gravimetric method by weighing empty beaker mass parameter, and the mass of sample and beaker plus HCl 2N level as the final mass after the reaction. The used sample  consist  of  two  blocks,  they  were  block  one  on  the  coordinate  point  of  4º48’-4º51’  LS  and 119º35’-119º37’ BT and block two on the coordinate point of 4º47’-4º51’ LS and 119º37’-119º39’ BT. The sampling technique was using a chisel and hammer. The result of the research shows that the average of CaCO 3 content at the two sampling points was obtained each of 85,530 % and 84,6897%. It  is  obtained  that  the  level  of  CaCO 3 in  the  limestone  meets  the  Standar  Industri  Indonesia  (SII) requirement, which is above 50% and it means that the sampling point in Bontoa village, Minasate’ne district, Pangkajene  Regency and Island able to be used as marble raw material.
Keywords : Calcium Carbonate (CaCO 3 ), Gravimetric, Limestone, Marble .

## Info Artikel
Status artikel: Diterima: 7 September 2021 Disetujui:31 Desember 2022 Tersedia online: 31 Desember 2022

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan alam yang cukup melimpah yaitu batu gamping atau batu kapur. Batu gamping mudah ditemukan dan digunakan untuk kepentingan industri sebagai bahan baku. Batu  gamping  mempengaruhi  kualitas  bahan  baku  karena  adanya  campuran  beberapa senyawa kimia. Senyawa kimia yang memiliki pengaruh besar terhadap kualitas bahan baku pada batu gamping yaitu senyawa Kalsium Karbonat (CaCO 3 ).
Kalsium  karbonat  merupakan  mineral  paling  sederhana  yang  tidak  mengandung silikon serta pembuatan kalsium. Kalsium karbonat memiliki ciri-ciri  berwarna putih, tidak berbau, tidak berasa, stabil di udara, praktik, dan tidak larut dalam air [1]. Kalsium karbonat memiliki tiga bentuk kristal yaitu kalsit (rhombohedral), aragonit (orthorhombic), dan vaterit (heksagonal) [2].
Menurut  Standar  Industri  Indonesia  (SII  05-0586  2009),  agar  batu  gamping  dapat digunakan sebagai bahan baku maka pengujian komposisi senyawa CaCO 3 sebaiknya lebih besar dari 50% pada batu gamping. Salah satu daerah yang memiliki potensi cadangan batu gamping  adalah  kelurahan  Bontoa,  kecamatan  Minasatene  kabupaten  Pangkajene  dan Kepulauan.
Batu  gamping  merupakan  salah  satu  bahan  galian  non  logam  yang  tersusun  dari mineral kalsit dan aragonit. Batuan jenis padat ini umumnya mengandung banyak mineral kalsium karbonat (CaCO 3 ) yang merupakan mineral metastable [3]. Batu gamping tersusun lebih dari 50 % mineral kalsit (CaCO 3 ), dan sisanya tersusun dari mineral dolomit [4]. Batu gamping termasuk salah satu batuan sedimen non klastik yang proses pembentukan berasal dari proses kimiawi atau dari sisa-sisa organisme yang mati [5]. Batu gamping ini merupakan gradasi dari batu gamping bioklastik dan batugamping klastik fragmen [6].
Batu gamping dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam bidang industri. Mutu batu gamping sangat dipengaruhi oleh jenis bahan dasar. Batu gamping dengan kandungan CaCO 3 yang lebih tinggi dapat lebih baik digunakan sebagai bahan pembuatan marmer [7].
Marmer merupakan batuan alam hasil metamorfosis batu kapur akibat adanya tekanan dan  suhu  tinggi  di  dalam  perut  bumi  [8].  Marmer  adalah  jenis  metamorf  dan  proses pembentukannya  disebabkan  oleh  metamorfisme  batu  gamping  [9].  Proses  terbentuknya marmer  hasil metamorfosis dari batu gamping yang mengkristal dan menjadi marmer seiring waktu  transformasi ini dimulai dari rekristalisasi batu gamping [10].
Menurunnya tingkat produksi yang dihasilkan oleh perusahaan marmer dikarenakan kualitas bahan baku yang digunakan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor alam seperti adanya perubahan tekanan dan temperatur yang tinggi sehingga batuan akan menyesuaikan setelah batas kestabilannya terlampaui, penyesuaian tersebut akan membentuk mineral baru
Annisa A., A., dkk. / Jurnal Fisika dan Terapannya (2022) Vol. 9 (2): 120 - 126
yang  mana  dalam  pembentukannya  sangat  tergantung  pada  batuan  asal  dan  kondisi  suhu, tekanan,  dan  proses  kimiawinya.  Maka  dari  itu    perlu  dilakukan  penelitian  untuk meningkatkan kualitas produksi marmer khususnya di daerah Pangkep dengan menganalisis kandungan kalsium karbonat (CaCO 3 ) pada batu gamping sebagai bahan baku utama dalam pembuatan  marmer.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menghasilkan  kualitas  marmer  yang bernilai  ekonomis  bagi  masyarakat  dan  perusahaan  dalam  mengembangkan  usaha pertambangan serta industri marmer di kelurahan Bontoa, kecamatan Minasate’ne kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kandungan kalsium karbonat (CaCO 3 ) pada batugamping yaitu metode gravimetri. Metode gravimetri merupakan metode dengan  analisis  kuantitatif  yang  berdasar  pada  penimbangan  hasil  reaksi  setelah  bahan diisolasi [11]. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah chip sampling, dengan menggunakan palu dan pahat dengan pengambilan pada permukaan batuan yang keras dan seragam yang dilakukan secara teratur baik secara horizontal maupun vertikal [12].
Tujuan  pada  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kandungan Kalsium Karbonat (CaCO 3 ) batu gamping sebagai bahan baku pembuatan marmer. Sehingga dapat mengoptimalkan produksi pembuatan marmer dengan kualitas yang lebih unggul dan berdaya saing tinggi.

## 2. METODE PENELITIAN
Waktu  dan  lokasi  penelitian  dilakukan  pada  bulan  April-  Juni  2021  dengan  lokasi pengambilan sampel di kelurahan Bontoa, kecamatan Minasatene, kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terletak antara 4 o 49’- 4 o 51’ LS dan 119 o 36 ’ - 119 o 40’ BT dan penelitian ini dilakukan  di  Laboratorium  Anorganik  dan  Laboratorium  Analitik  Kimia  UIN  Alauddin Makassar.
Alat dan bahan  yang digunakan pada lokasi penelitian adalah kantong sampel, alat tulis, HP/ kamera, palu, dan pahat. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada laboratorium adalah  oven,  mortar  dan  pestle,  ayakan  sampel  ukuran  100  mesh,  spatula,  neraca  analitik empat digit, gelas beker 100 mL, gelas ukur 50 mL, batang pengaduk, krus porselen, labu takar  1000  mL,  pipet  skala  25  mL,  10  mL  ,0,1  mL,  bulf,  aquades,  larutan  Asam  Klorida, wadah penampang ukuran 30 × 25 × 2 cm, tissue, alat tulis, dan sampel batu gamping.
Adapun prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini di awali dengan pengambilan sampel batuan, dengan melakukan pengamatan langsung pada lokasi pengambilan sampel, menentukan  titik  pengambilan  sampel  pada  lokasi  penelitian,  mengambil  sampel  batu gamping pada dua titik yang sudah ditentukan menggunakan teknik chip sampling dengan palu dan pahat, memasukkan sampel ke dalam kantong sampel, mencatat dan memberi kode sampel batu gamping yang telah diambil pada kantong sampel, mengambil gambar sampel. Kemudian melakukan preparasi sampel, dengan cara melebur sampel menjadi ukuran kecil 1-2  sentimeter,  meletakkan  sampel  yang  sudah  dilebur  pada  wadah  dengan  ukuran penampang 30 × 25 × 2 cm, memasukkan penampang ke dalam oven dengan suhu 100 o C
Annisa A., A., dkk. / Jurnal Fisika dan Terapannya (2022) Vol. 9 (2): 120 - 126
selama 3 jam  hingga sampel benar-benar kering, menggerus sampel menggunakan mortar dan pestle, mengayak sampel menggunakan ayakan ukuran 100 mesh, memasukkan sampel yang sudah halus ke dalam plastik sampel yang telah diberi kode sampel.
Lalu, membuat larutan HCl 2N, dengan menghitung terlebih dahulu banyaknya HCl yang  akan  diencerkan,  kemudian  menentukan  (Normalitas)  HCl  pekat  dan  volume  HCl. Setelah mengetahui konsentrasi dan volume HCl maka langkah selanjutnya memipet larutan Asam Klorida dari botol umum sebanyak 165,83 mL ke dalam labu ukur. Mengisi labu ukur 1000 ml dengan  aquades sebanyak 250 mL, memasukkan labu ukur yang berisi air ke dalam baskom  yang  berisi  air  untuk  menghindari  perubahan  panas  yang  spontan,  menambahkan Asam  klorida  sebanyak  165,83  mL  secara  perlahan-lahan  melalui  corong    ke  dalam  labu ukur, menghomogenkan sebentar kemudian menambahkan aquades sampai tanda batas pada labu ukur, homogenkan kembali dan tunggu hingga dingin, setelah dingin memasukkan ke dalam botol 1 liter, dan mencuci peralatan yang telah digunakan.
Setelah  itu  melakukan  penimbangan  sampel,  dengan  membersihkan  krus  porselen menggunakan  tisu,  lalu  menimbang  krus  porselen  untuk  mengetahui  bobot  kosongnya menggunakan neraca analitik, mencatat bobot kosong krus porselen, mengisi krus porselen dengan sampel hingga bobotnya bertambah 1 gram, menimbang gelas beker 100 mL untuk mengetahui  berat  kosongnya,  menambahkan  asam    klorida  (HCl)  2N  sebanyak  20  mL  ke dalam  gelas  kimia  menggunakan  pipet  skala  10  mL,  kemudian  menimbang  kembali  gelas kimia 100 mL yang berisi  larutan asam klorida (HCl) 2N, mencatat hasil penimbangannya, Memasukkan  sampel  batu  gamping  sebanyak  1  gram  kedalam  gelas  beker  100  mL  yang berisi Asam Klorida (HCl), mengaduk sampel hingga terjadi buih-buih kecil berwarna putih, kemudian menimbang kembali  setelah terjadi reaksi  menggunakan neraca analitik sebagai massa  akhirnya,  mengulangi  percobaan  sebanyak  lima  kali  untuk  mendapatkan  rata-rata kadar Kalsium Karbonat ( CaCO 3 ).
Untuk  menghitung  kadar  Kalsium  Karbonat  (CaCO 3 )  pada  sampel  dapat menggunakan persamaan sebagai berikut [11]:
a. Menghitung Massa CO 2 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐶𝑂 2 = (𝑚 1 +   𝑚 2 ) − 𝑚 3 (1)
b. Menghitung mol CO 2 𝑀𝑜𝑙 𝐶𝑂 2 = 𝑔𝑟𝑎𝑚 𝐶𝑂 2 𝑀𝑟 𝐶𝑂 2 (2)
c. Menghitung massa CaCO 3
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐶𝑎𝐶𝑂 3 = 𝑚𝑜𝑙  × 𝑀𝑟 𝐶𝑎𝐶𝑂 3
(3)
d. Menghitung kadar CaCO 3 %  𝐶𝑎𝐶𝑂 3 = 𝑚 𝐶𝑎𝐶𝑂 3 𝑠 × 100 % (4)
Keterangan : m CaCO 3 = massa CaCO 3 (g) m 1 = massa beker + HCl 20 mL (g) m 2 = massa sampel (g) m 3 = massa beker + HCl + sampel setelah reaksi (g)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  pada  sampel  yang  diperoleh  dari  kelurahan Bontoa kecamatan Minasatene kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari dua blok  pengambilan  sehingga  sampel  yang  diperoleh  diberikan  kode  sampel  untuk membedakannya. Sifat fisis yang dimiliki dari dua sampel dapat dilihat dengan melakukan pengamatan  langsung  saat  pengambilan  sampel.  Dimana  pada  sampel  A  memiliki  ciri berwarna putih,  tidak mudah lapuk, tidak berongga, tidak terdapat kandungan fosil. Sampel B memiliki ciri  putih kecoklatan, tidak mudah lapuk, tidak berongga, terdapat kandungan fosil. Adanya perbedaan warna pada sampel batu gamping dipengaruhi oleh warna lapisan- lapisan penyusun dari batu gamping dan juga karena sisipan tanah yang melekat pada batu gamping sehingga warna batu gamping berbeda-beda.
Tabel 1. Penetapan CaCO 3 dengan Metode Gravimetri Sampel A.
Kode Sampel Pengujian ke- m 1 (g) m 2 (g) m 3 (g) Kadar CO 2 (%) Kadar CaCO 3 (%) SII (%) Ket. A 1 82,3770 1,0002 83,0377 0,3561 80,9166 >50 Memenuhi 2 82,9159 1,0005 83, 6190 0,3392 77,0498 >50 Memenuhi 3 82,9330 1,0001 83,5592 0,3823 86,8675 >50 Memenuhi 4 82,8271 1,0002 83,4465 0,3975 90,3197 >50 Memenuhi 5 83,1060 1,0000 83,6990 0,4070 92,5000 >50 Memenuhi
Rata-rata kadar CaCO 3 ( X ) =                        85,5307
Tabel 2. Penetapan CaCO 3 dengan Metode Gravimetri Sampel B. Kode Sampel Pengujian ke- m 1 (g) m 2 (g) m 3 (g) Kadar CO 2 (%)
Kadar CaCO 3 (%) SII (%) Ket. B 1 82,2223 1,0003 82,8578 0,3896 88,5302 >50 Memenuhi 2 82,3387 1,0001 82,9891 0,3580 81,3551 >50 Memenuhi 3 83,9437 1,0004 84,5898 0,3881 88,1744 >50 Memenuhi 4 83,9219 1,0004 84,5903 0,3658 83,1083 >50 Memenuhi 5 83,8590 1,0002 84,5500 0,3621 82,2805 >50 Memenuhi
Rata-rata kadar CaCO 3 ( X )  =                     84,6897
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh merupakan hasil dari penimbangan awal dan penimbangan setelah reaksi yang merupakan massa akhir dengan nilai rata-rata kadar CaCO 3 pada masing-masing sampel  yaitu 85,5307 % dan 84,6897 %. dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 1. Perbandingan Kadar CaCO 3.
Pada gambar 1 menunjukkan bahwa sampel batu gamping memenuhi Standar Industri Indonesia  (SII)  dimana  kadar  CaCO 3 lebih  besar  dari  50  %.  Pada  penelitian  yang  telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 1 bahwa pada kode sampel A pada titik koordinat 4º48’- 4º51’ LS dan 119º35’-119º37’ BT  saat pengujian pertama diperoleh hasil penimbangan gelas beker  yang  berisi  larutan  HCl  20  mL  sebesar  82,3770  gram  dan  pada  pengujian  kelima diperoleh hasil penimbangan sebesar 83, 1060 gram. Adanya perbedaan nilai yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor penimbangan yaitu saat penempatan  bahan yang akan ditimbang oleh peneliti. Kemudian  penimbangan akhir setelah menambahkan 1 gram  sampel  kedalam  gelas  beker  yang  berisi  larutan  HCl  20  mL  dilakukan  setelah mengaduk  sampel  hingga  tidak  terjadi  reaksi  lagi.  Sebagai    massa  akhir  diperoleh  hasil sebesar  83,0377 gram dan pada pengujian kelima diperoleh  hasil sebesar 83,6990 gram.
Perbedaan    nilai  yang  dihasilkan  saat  penimbangan  akhir  berbeda  karena  saat pengadukan sampel di dalam gelas beker terjadi transformasi kimia akibat proses oksidasi sehingga saat penimbangan selanjutnya nilai yang dihasilkan akan lebih tinggi atau bahkan juga  terjadi  dekomposisi  termal  yaitu  penurunan  berat  yang  dihasilkan.  Begitupun  pada pengujian  yang  dilakukan  pada  kode  sampel  B  yang  terletak  pada  titik  koordinat  4º47’- 4º51’LS dan 119º37-119º39’ BT. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa kandungan CaCO 3 yang baik digunakan sebagai bahan baku pembuatan marmer yaitu lebih besar dari 50 % yang sesuai dengan standar pengujian industri Indonesia.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pengolahan  data  penelitian  yang  telah  dilakukan  di Desa  Bontoa,  Kecamatan  Minasate'ne,  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan  maka  dapat disimpulkan  bahwa  nilai  kandungan  kalsium  karbonat  (CaCO 3 )  batu  gamping  masing- masing diperoleh rata-rata 85,5307 % dan 84,6897 % dengan Standar Industri Indonesia (SII 05-0586-2009) yang dijadikan standar sebesar  > 50 %.
50 85.5307 84.6897 10 25 40 55 70 85 Standar  SII A B N il ai K adar C aC O 3 (%) Sampel Perbandingan Kadar CaCO 3 (%)

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1]      Syam,  W.  M.  (2016).  Optimalisasi  Kalsium  Karbonat  Dari  Cangkang  Telur  Untuk Produksi Pasta Komposit. Uin Alauddin Makassar. Uin Alauddin Makassar .
[2]     Lailiyah, Q. M., & Darmianto. (2012). Pengaruh Temperatur Laju Aliran Gas CO 2 pada Sintesis Kalsium Karbonat Presipitat dengan Metode Bubbling. Sains dan Seni 1, h.6- 10. Sains Dan Seni , 1 (1), 6–10.
[3]    Noviyanti,  Jasruddin,  &  Sujiono,  E.  H.  (2015).  Karakterisasi  Kalsium  Karbonat (Ca(CO 3 ))  Dari  Batu  Kapur  Kelurahan  Tellu  Limpoe  Kecamatan  Suppa.  Sains  Dan Pendidikan Fisika, 2(Agustus), 169–172. Sains Dan Pendidikan , 2 , 169–172.
[4]      Putra,  A.  P.,  Wiwik,  E.,  Hastuti,  D.,  &  Abro,  A.  (2017).  Studi  Potensi  Sumberdaya BatuGamping Sebagai Bahan Baku Pembuatan Semen Di Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Perkuliahan , 1 (3).
[5]     Zuhdi, M. (2019). Buku Ajar Pengantar Geologi . Duta Pustaka Ilmu.
[6]    Gunawan, R. P., & Kadarisman, D. S. (2017). Analisa Fasies Batugamping Formasi Wonosari  Daerah  Beji  dan  Sekitarnya  Kecamatan  Patuk  Kabupaten  Gunung  Kidul Provinsi D.I Yogyakarta . 1 (1–15).
[7]     Humbarsono, I. A., & Maskuri, I. F. (2011 ). Pemanfaatan Batu gamping untuk Bahan Baku Marmer Sintetis di Daerah Ponjong, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. 28–42.
[8]      Lindawati,  &  Mursal.  (2018).  Identifikasi  Mineral  pada  Batu  Marmer  dari  Gunung Kerambil,  Aceh Selatan  Menggunakan  Difraksi  Sinar-X. Aceh Phys Soc , 7 (3), 152– 156.
[9]     Sulistiari, H. T. (2017). Penambangan Batu Marmer di Desa Banjar Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
[10]   Alman (2018). Eksplotasi Sumber Daya Alam Marmer dan Perilaku Sosial Masyarakat di  Kecamatan  Buntu  Batu  Kabupaten  Enrekang .  Universitas  Muhammadiyah Makassar.
[11]   Perwitasari, N. (2019). Perbandingan Metode Analisis Penentuan Kadar Kalsium Karbonat pada Plesteran di Balai Konservasi Borobudur Magelang.
[12]  Anaperta,  Y.  M.  (2016). Paket  Keahlian  Geologi  Pertambangan.  Kementerian . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.